SÉAN'CE DU 9.!\ DÉCEMBRE 1906. 1 l49 



Celle croissance est donc due à rell'et de trois causes : i" une force osniolique, 

 2° une diilerence de densité, 3° un entraînement mécanique par la l)ulie d'air; celte 

 dernière paraissant jouer un rôle important. La résultante de ces actions peut arriver à 

 équilibrer l'action de la pesanteur, on voit le cristal projeté dans le silicate ne pas 

 descendre jusqu'au fond du liibe d'expérience. On peut souvent, en frappant légè- 

 rement le support de ce tube, accélérer le phénomène. 



Lorsqu'il n'y a pas de bulle d'air, l'ascension est plus difficile, les traînées sont plus 

 fragiles ou bien il y a seulement grossissement d'une sorte de poche, selon la viscosité 

 du liquide environnant. Lorsque la traînée a atteint la surface libre, le sulfate ferreux 

 s'étale et continue à se transformer en silicate ferreux au contact des deux solutions. 



Le phénomène est très général, il se produit avec de nombreux sels métalliques; j'ai 

 obtenu de fort bons résultats avec chlorure de manganèse, azotate d'uranium, azotate 

 de cobalt, sulfate de cuivre, sulfate de nickel, etc., dans des dissolutions de silicates 

 de potassium ou de sodium de viscosités très variées. Il est donc inutile de prendre 

 les précautions dont s'est entouré M. Leduc en ajoutant du chlorure de sodium à sa 

 solution de gélatine et de ferrocyanure, et du sucre à son sulfate de cuivre. 



En supprimant le sucre, on obtient de très bonnes expériences. Un milieu abso- 

 lument inorganique suffit, on |)eut même supprimer le chlorure de sodium en même 

 temps que le sucre. 



Les résultats sont toujours comparables entre eux; pour les expliquer il 

 n'est pas nécessaire de faire appel à des phénomènes de nutrition ni de 

 croissance, car il n'y a ni assimilation, ni augmentation de la quantité de sub- 

 stance initiale, pas d'appareil circulatoire ni de difFérentiation, le composé 

 chimique formé est le même en tous points, et le phénomène cesse lorsque 

 la réaction s'arrête. 



Selon les différences locales de température et la non homogénéité de la 

 solution, ces formations peuvent affecter les formes les plus diverses et les 

 plus contournées. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur les composés définis formés par le chrome el le bore. 

 Note de M. Binet du Jasso\.\eix, présentée par M. H. Moissan. 



La réduction de l'oxyde de chrome par le bore au four électrique dans 

 des creusets de magnésie permet d'obtenir des fontes contenant de 5 

 à 17 pour 100 de bore combiné au chrome ('); une étude systématique de 

 leurs propriétés a été faite dans le but de distinguer et d'isoler des com- 

 posés définis qu'elles pouvaient contenir. 



(') BiNET Dt Jasso.nkeix, Comptes rendus, t. CXLIll, 1906, p. 897. 



C. K., 190G, a* Semestre. (T. CXLIll, N« 26.) l5o 



